( 733 ) 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur les amalgames de molybdène et quelques pro- 

 priétés du molybdène métallique. Note de M. J. Férke, présentée 

 par M. Troost. 



« Le molybdène offrant de nombreux points d'analogie avec le chrome, 

 j'ai cherché à obtenir de l'amalgame de molybdène par le procédé que 

 j'avais employé pour la préparation de l'amalgame de chrome. 



» J'ai soumis à l'électrolyse une solution d'acide molybdique obtenue 

 comme il suit : on sature d'acide molybdique, au réfrigérant ascendant, 

 une certaine quantité d'acide chlorhydrique à aa^B., et, à un volume de 

 cette solution, on ajoute neuf volumes d'eau. 



» L'électrolyse est faite dans une cloche à douille, au fond de laquelle 

 on met du mercure pur qui sert d'électrode négative; une tige de platine 

 forme l'électrode positive. 



» La densité de courant qui m'a semblé donner les meilleurs résultats correspond 

 à 5 ampères par centimètre carré d'électrode de mercure; malgré cela, le rendement 

 est loin d'être bon, et, dans les meilleures conditions, il atteint à peine 2 pour 100. 

 C'est ce qui explique qu'on n'ait pas pu préparer ce composé jusqu'ici. 



» Lorsqu'on a obtenu une quantité suffisante d'amalgame, on décante la solution, 

 on lave le produit à l'eau froide, on le dessèche dans du papier à filtrer, puis on le 

 comprime dans une peau de chamois. On obtient ainsi un amalgame solide, presque 

 inaltérable à l'air humide. 



» Pour faire l'analyse de cet amalgame, je le chauffe au rouge vif dans un courant 

 d'hydrogène parfaitement pur; le molybdène obtenu ne s'oxyde pas à l'air et on peut 

 le peser facilement dans ces conditions. 



» Deux analyses effectuées sur deux échantillons différents, provenant de l'amal- 

 game comprimé à la main dans la peau de chamois, ont donné les nombres suivants : 



Calculé 

 Trouvé. pour MoHg'. Différence. 



m ( 4,88 „ ^ i —0,18 



Mo pour 100 7 o 5,06 



( 4.93 ( — o,i3 



La constitution de cet amalgame répond donc à la formule MoHg'. 



» On obtient un nouvel amalgame en comprimant à 200''? par centimètre carré, au 

 moyen d'une presse hydraulique, l'amalgame MoHg' placé dans des doubles de papier 

 à filtrer. Ce nouvel amalgame correspond à la formule MoHg- d'après les analyses 

 suivantes, faites de la même manière que précédemment sur deux échantillons dif- 

 férents : 



Calculé 

 Trouvé. pour MoHg". Différence. 



»/f i '9)3o „„ l — o,o5 



Mo pour 100 ^' iQ,35 , 



] 19-20 ^' — o,i5 



